fom de la pîacer àù foild dû fourneau SI au-déflous 

 du foupirail , oii le feu a moins d'adivité , pareonfé- 

 ■quent grand feu anéantiroit les couleurs. 



Des couleurs de la porcelaine colorie. Les couleurs 

 propres de cette forte de porcelaine ie préparent de la 

 lorte : pour faire la couleur verte on prend du falpê- 

 tre & de la poudre de caillou ; on n'a pas pu fa- 

 voir la quantité de chacun de ces ingrédiens : auand 

 on les a réduits féparément en poudre impalpable , 

 on les délaye , & on les unit enlemble avec de l'eau. 



L'afur le plus commun avec le falpêtre & la pou- 

 dre de caillou , forme le violet. 



Le jaune fe fait en mettant^ par exemple , trois 

 mas de rouge de couperofe fur trois onces de pou- 

 dre de caillou , & fur trois onces de cérufe. 



Pour faire le blanc , on met fur quatre mas de pou- 

 dre de cailloux , un taël de cérule. Tous ces ingré- 

 diens fe délayent avec de l'eau. 



De la porcelaine noire. La porcelaine noire a aufîi. 

 fon prix & fa beauté : ce noir eft plombé , & fem- 

 blable à celui de nos miroirs ardens ; l'or qu'on y met 

 lui procure un nouvel agrément. On donne la cou- 

 leur noire à la porcelaine lorfqu'elle eft feehe , & pour 

 eeîa on mêle trois onces d'afur avec fept onces d'huile 

 ordinaire de pierre. Les épreuves apprennent au jufte 

 quel doit être ce mélange ^ félon la couleur plus ou 

 moins foncée qu'on veut lui donner. Lorfque cette 

 couleur eft feche , on cuit la porcelaine ; après quoi 

 on y apphque l'or , & on la recuit de nouveau dans 

 im fourneau particulier. 



Le noir éclatant ou le noir de miroir , fe donne à 

 la porcelaine , en la plongeant dans une mixtion li- 

 quide compofée d'afur préparé. Iln'eft pas néceffaire 

 d'y employer le bel afur ; mais il faut qull foit un peu 

 épais , & mêlé avec du vernis peyeou & du tfikin 

 en y ajoutant un peu d'huile de chaux , & de cendres 

 de fougère ; par exemple fur dix onces d'afur pilé 

 dans le mortier, on mêlera une taffe de tfikin, fept 

 taffes de peyeou , & deux taifes d'huile de cendres 

 de fougère brûlée avec la chaux. Cette mixtion porte 

 fon vernis avec elle , & il n'eJft pas neceffaire d'en 

 donner de nouveau. Quand on cuit cette forte de 

 porcelaine noire ^ on doit la placer vers le milieu du 

 fourneau , & non pas près de la voûte , où le feu a 

 plus d'adivité. 



De la porcelaine en découpure. Il fe fait à la Chine 

 ime autre efpece de porcelaine toute percée à jour en 

 formée de découpure : aumiheu eflune coupe propre 

 à contenir la liqueur ; la coupe ne fait qu'un corps 

 avec la découpure. Oii a vû d'autres porcelaines où 

 des dames chinoifes & tartares étoient peintes au na- 

 turel; la draperie , le teint & les traits du vifage , 

 tout y étoit recherché : de loin on eût pris ces ou- 

 vrages pour de l'émiail. 



^11 eft à remarquer que quand on ne donne point 

 d'autre huile à la porcelaine que celle qui fe fait de 

 cailloux blancs , cette porcelaine devient d'une efpece 

 particulière , toute marbrée & coupée en tous les fens 

 d'une infinité de veines : de loin on la prendroit pour 

 de la porcelaine brilée dont toutes leurs pièces de- 

 meurent en leur place ; c'eft comme un ouvrage à la 

 mofaïque. La couleur que donne cette huile eli d'un 

 blanc un peu cendré. Si la porcelaine eft toute afurée 

 & qu'on lui donne cette huile , elle paroîtra égale- 

 ment coupée & marbrée , lorlque la couleur ^iera 

 feche. 



De la porcelaine olive. La porcelaine dont la cou- 

 leur tire fur l'olive , efl auffi fort recherchée. On 

 donne cette couleur à la porcelaine en mêlant fept 

 talles de vernis tfikin avec quatre taffes de peyeou, 

 deux taffes ou environ d^huile de chaux & de cen- 

 dres de fougère, & une taffe d'huile faite cîe cailloux. 

 Cette huile fait appercevoir quantité de petites 

 veines fur Vd porcelaine : quand on l'applique toute 

 Tome XLlli 



î î I 



féule , \^ porcelaine efî: fragile , & n'a point de fon lorA 

 qu'on la frappe : mais quand on la mêle avec les au- 

 tres vernis , elle eft coupée de veines , elle réfdnne 

 & n'eil pas plus fragile que la porcelaine ordinaire ' 

 De U porcelaine par tranfmutatwn, La porcelaine 

 par tranlmutation fe fait dans le fourneau , & eft cau^ 

 iée ou par le défaut ou par l'excès de chaleur oit 

 bien par d'autres caufes qu'il n'eft pas facile d airiPner 

 Une pièce qui n'a pas réuffi félon l'idée de l'ouvrier ^ 

 & qui elî feffet du pur hafard, n'en eft pas moins 

 belle m moins eitimée. L'ouvrier avcit deffein par 

 exemple , de faire des vafes de rouge foufflé ; cent 

 pièces furent entièrement perdues ; une par hafard 

 lortit du fourneau fémblable à une efpece d'aoate. 

 Si l'on vouloit courir les rifques & les frais de diffé- 

 rentes épreuves , on découvnroit à la fin de faire ce 

 que le hafard produit une fois. C'eft ainfi qu'on s'eft 

 avifé de faire de la porcelaine d'un noir éclatant. Le 

 caprice du fourneau a déterminé à cette recherche 

 & on y a réuffi. ' 

 ^ De l'or de la porcelaine. Quand on veut appliquer 

 l'or j on le broie & on le diffout au fond ^\.mQporce^ 

 laine, jufqii'à ce qu'on voie au-defibus de l'eau un 

 petit ciel d'or. On le lailTe fécher , & lorfqu'on doit 

 ]'emplo5^er , on le diffout par parties dans une quan- 

 tité fuffiiante d'eau gommée. Avec trente oarties d'or 

 on incorpore trois parties de cérufe , & on l'applique 

 fur la porcelaine de même que les couleurs. 



Comxme l'or appliqué fur la porcelaine s'efface à la 

 longue & perd beaucoup de fon éclat, on lui rend 

 fon luftre en mouillant d'abord la porcelaine avec de 

 l'eau nette > & en frottant enfuiîe la dorure avec une 

 pierre d'agate. Mais on doit avoir foin de frotter le 

 vafe dans un même fens , par exemple , de droit à 

 gauche. 



D. s gerçures de la porcelaine. Ce font principalement 

 les bords de \-à porcelaine qui font fujets à s'écailler- 

 pour obvier à cet inconvénient , on les fortifie avec 

 une certaine quantité de charbon de bambou pilé 

 qu'on mêle avec le vernis qui fe donne à l^^porce- 

 lame , & qui rend le vernis d'une couleur de gris cen- 

 dre ; enfuite avec le pinceau , on fait de cette mix- 

 tion une bordure à la porcelaine déia feche , en la met- 

 tant fur la roue ou fur le tour. Quand il efî tems on 

 apph que le vernis à la bordure comme au refte de la 

 porcelaine ; & lorfqu'elle efî cuite , fes bords n'en 

 font pas moms d'une extrême blancheur. Comme il 

 n'y a point de bambou en Europe , on y pourroit 

 luppleer par le charbon de faule , ou encore mieux 

 par celui de fureau, qui a quelque ehofe d'approchant 

 du bambou. 



11 efl: à obferver qu'avant que de réduire lé 

 bambou, û faut en détacher la peau verte parce 

 qu'on affure que la cendre de cette peau fait éclater 



porcelaine dans le fourneau. 2°. Que l'ouvrier doit 

 prendre garde de toucher la porcelaine avec les mains 

 tachées de graifiTe ou d'huile : l'endroit touché éclate- 

 roit infadhblement durant la cuite. 



Opération pour le vernis de la porcelaine. Avant qilè 

 de donner le vernis à \?i porcelaine , on achevé de la 

 pohr , & on en retranche les plus petites inégalités - 

 ce qui s'exécute par le moyen d'un pinceau fait de 

 petites plumes fort fines. On humede ce pinceau fim- 

 plement avec de l'eau, & ,on le paffe par-tout d'une 

 main légère ; mais c'eft principalement pour la porce- 

 laine fine qu'on prend ce foin. 



Quand on veut donner un vernis qui rende \d.por^ 

 celaine extrêmement blanche, on met fur treize taffes 

 de peyeou, une taffe de cendres de fougère auffi li- 

 quides que le peyeou ; ce vernis eff fort, & ne doit 

 point fe donner à \'d porcelaine qu'on veut peindre en 

 bleu , parce qu'après la cuite , la couleur ne paroî- 

 troit pas à-travers le vernis. La porcelaine à laquelle 

 on a donné le fort vernis peut être expofée fans crainte 



P 



